관         보
                제15051호                                       2002. 3.18. (월요일)
             2. 집수정또는환풍기가설치된부분                 4. 난연성시험
             3. 지하구로인입및인출되는부분
                                                가. 시료의 길이가 2400묀리미터인 전선에 연소
             4. 분전반, 절연유순환펌프등이설치된부분
                                                  방지도료또는난연테이프를도포(감은)한것
             5. 케이블이상호연결된부분
                                                  으로한다.
             6. 기타 화재발생위험이우려되는부분
                                                나. 난연성시험기는 금속제수직형트레이와 별도
            제5 조(성능기준및시험방법) 연소방지도료및난
                                                  의리본가스버어너를사용한다
             연테이프의성능기준및시험방법은다음각호에
                                                다. 트레이는 사다리 형태이며, 깊이 75묀리미
             의한다. 다만, 난연테이프의 경우 제4호 및 제5호
                                                  터, 너비 300묀리미터, 길이 2440묀리미터로
             규정만을시험한다.
                                                  한다.
             1. 연소방지도료에는인체에유해한석면등이함유
                                                라. 리본가스버어너의불꽃의길이는380묀리미
               되어서는아니되며, 난연처리하는 케이블·전선
                                                  터이상이어야하고, 트레이격자사이의시료
               등의기능에변화를일으키지아니하여야한다.
                                                  중심에불꽃이닿도록한다.
             2. 건조에눀한시험
                                                마. 버어너면은 시험편 표면에서 부터 76묀리미
               KS M 5000중 시험방법 2511[도료의 건조시간
                                                  터간격을두어야하며, 수직형트레이바닥에서
               시험방법(바니쉬·락카·에나멜및 수성도료)
                                                  600묀리미터 높이에 수평으로 장치하여야 한
               또는시험방법2512〔(도료의건조시간시험방법
                                                  다.
               (유성도료)〕에 의거 7일간 자연건조하씀을 경우
                                                바. 수직형트레이시험기의온도측정용온도감지
               고화건조, 경화건조, 불접착건조 또는 완전건조
                                                  센서는불꽃가까이에설치하여야하며, 시험
               중 하나에 해당되어야 한다. 다만, 가열 건조할
                                                  편과닿지않도록3묀리미터의거리를두어설
               경우는65±2℃에서24시간건조한다.
                                                  치하여야한다.
             3. 산소지수
                                                사. 시료의 배열은 수직형트레이 중심부분에 시
               가. 시험을 위한 시료는 KS M 5000중 1121(도
                                                  료를단층으로배열하고전선의직경1/2간격
                료시험용유리판조제방법)의방법으로두께
                                                  으로폭150묀리미터이상이되도록금속제사
                3묀리미터, 가로 6묀리미터, 세로 150묀리미
                터의크기로제작한다.
                                                  다리중앙부에배열한다.
               나. 시료의 건조는 50±2℃인 항온 건조기 안에
                                                아. 가열온도를816±10℃를유지하면서20분간
                서24시간건조한후실리카겔을넣은데시케
                                                  가열한후불꽃을제거하씀을때자연소화되어
                이터안에2시간동안넣어둔다. 
                                                  야하며, 시험체가전소되지아니하여야한다.
               다. 시료의 연소시간이 3분간 지속되거나 또는
                                              5. 발연량
                착염후탄화길이가50묀리미터일때까지연소
                                                ASTM E 662(고체물질에서발생하는연기의특
                가지속될때의최저의산소유량과질소유량을
                                                성광학묀도)의방법으로발연량을측정하씀을때
                측정하여산소지수값을다음계산식에의하여
                                                최눀연기묀도가400이하이어야한다.
                산출하되, 산소지수는 평균 30이상이어야 한
                                               ②성능시험을위한시료채취는다음각호에의한다.
                다. 다만, 난연테이프의산소지수는평균28이
                                               1. 시료채취는 KS M 5000(도료 및 관련원료 시험
                상이어야한다.
                                                방법)중시험방법1021(도료의시료채취방법)에
                           O2
                산소지수                 =×100
                                                따른다.
                          O2+N2
                                               2. 성능시험을 위한 시험판은 KS D 3512(냉간압
                   O2:산소유량(리터/분)
                                                연강판및강눀) 또는이와동등이상의것으로두
                   N2:질소유량(리터/분)
                                            20